14 



LIQUATIE (ONGELIJKSLACHTIGHEID) 



tusschen het centrale deel en de buitenzijden te doen. Gevonden 

 werd het volgende: 



Tin van + 0.945 



Tin van + 0.634 



Ie buiten- 

 zijde. 



Midden. 



2e buiten- 

 zijde. 



(a + c) 



a 



b 



c 





0.9456 



0.9466 



0.9457 



0.0009 5 



55 



69 



61 



11 



69 



81 



76 



8 5 



58 



70 



65 



8 5 



Ie buiten- 

 zijde 



Midden 



2e buiten- 

 zijde 



(a + c) 



a 



b 



c 





0.6380 



0.6240 



0.6282 



-0.0091 



86 



352 



354 



18 



82 



321 5 



55 



47 



73 



265 



60 



101 5 



73 



290 



59 



76 



96 5 



333 



72 



51 



404 



17 



70 



60 



390 



24 



24 



34 



88 



40 



59 



33 5 



De verschillen hadden bij de beide tinnen (één van „hoog" , een 

 van „laag" gehalte), verschillend teeken. Maar bij elke tin afzon- 

 derlijk was over de geheele lengte de buitenlaag in eenzelfde rich- 

 ting afwijkend van gehalte vergeleken met de centrale deelen der 

 legeering die op overeenkomstige hoogte zich bevonden. De oude 

 waarnemingen aan zilver-koper in baarvorm werden ook hier beves- 

 tigd gevonden. 



Hierop is nu een zeer zorgvuldig onderzoek gevolgd van de wijze 

 waarop het gehalte van materiaal gelijk aan het zoo juist genoemde 

 zich in dunne lagen, ongeveer loodrecht genomen op de richting 

 waarin de afkoeling en dus de stolling heeft plaats gehad, wijzigt. 

 Wederom zijn gebezigd gedeelten van tinnen, dienende voor de ver- 

 vaardiging van Nederlandsche muntspeciën , eene voor grove zilveren 

 munt, de andere voor zilveren pasmunt. 



Van de eerste, waarvan het gemiddeld zilvergehalte bleek te zijn 

 0.944 75 gegoten in een gietblok van de afmetingen 400 X 60 X 

 12 ïriM. werd ongeveer uit het midden (lengterichting) der tin een 

 stuk genomen van 8 X 6 X 1 2 cM. , hetwelk machinaal rondom 

 in lagen van + 1 mM. dik (snede in de lengterichting der tin) 

 werd afgeschaafd , zoodanig dat van elk breedtevlak telkens 3 porties 

 (elk ongeveer 1 j 3 der breedte beslaande) en van de dikte eene enkele 

 portie werd weggenomen. Fig. 2 laat een doorsnede zien door het 

 onderzochte stuk der tin genomen loodrecht op haar lengterichting- 

 en op die van de schaafstreek ; de afscheidende lijnen maken zicht- 



